148 Verhandlungen. [3] 



Neunkirchen bis nach Tirol hinziehenden Spatheisensteinzuge der Silurforma- 

 tion an. 



Die Mächtigkeit der Erzvorkommen am Bohnkogel ist 3 Fuss bis 1 Klaf- 

 ter, am Altenberge 5 Fuss bis 3 Klafter. Das Streichen der wohl als Gänge zu 

 betrachtenden Lagerstätten auf beiden Bergbauen zwischen Stunde 16 und 17, 

 das Verflachen 10, 15, auch 20 Grad; häufig findet man mehrere nahezu paral- 

 lele Erzmittel, welche durch taube Kalk- oder Schieferlagen nur theilweise oder 

 der ganzen Länge des Aufschlusses nach getrennt sind; allgemein wurde be- 

 obachtet, dass sich die Erze dem p]infallen nach früher verlieren, als dem Strei- 

 chen nach. 



Gefördert werden jährlich auf beiden Bergbauen 230.000 Centner, und in 

 den an der Grube sich befindenden Schachtröstöfen und durch Auswittern 

 zur Verarbeitung für die Neuberger Hochöfen vorbereitet. 



Die untenstehenden Analysen, die ich unter der gütigen Anleitung des 

 Herrn Bergrathes Karl Ritter v. Hauer im chemischen Laboratorium der k. k. 

 geologischen Keichsanstalt durchführte, zeigen den Gehalt au metallischem Eisen 

 mit 44»/o und den beinahe gänzlichen Mangel der für die Zugutebringung so 

 schädlichen Beimengungen von Schwefel, Kupfer und Phosphor, welche Reinheit 

 das aus diesen Eisenerzen erzeugte Roheisen zur Verarbeitung nach der Methode 

 Bessemer sehr geeignet macht. 



Analyse der Neuberger Spatheisensteine. 



Gehalt in 100 Theilen: 



Altenberg Bohnkogel 



Kieselerde 21 0-6 



Kalk Spur Spur 



Kohlensaure Magnesia 4-1 5"4 



Eisenoxydul 92'9 93-2 mit wenig Eisenoxyd und 



etwas Mangan. 



Summe . 7"99l ~ 99^2 



Gehalt an metallischem Eisen (bei der 



Seefström'schen Probe) 42-8 43 9 



Im Jahre 18G4 wurde im Auftrage des k. k. Finanzministeriums der Bes- 

 semerprocess in Neuberg eingerichtet. 



Zwei Bessemerfrischöfen wurden im Anschlüsse an die schon bestehende 

 Hochofenanlage angebaut; ein schwedischer (feststehender) und ein Retorten- 

 ofen (Converting vessel), wie solche auf englischen Bessemerhütten in Anwen- 

 dung stehen. Die neue Anlage wurde wesentlich nach englischem Muster einge- 

 richtet, und finden sich die Pläne und Detailzeichnungen in der Gratisbeilage 

 der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen von 1864. 



Der schwedische Ofen wurde später wieder abgetragen und ein zweiter 

 Converter von 70—80 Centnern Fassung an seine Stelle gesetzt. Der Wind wird 

 so wie bei den älteren englischen Frischöfen durch sieben Ferne mit je sieben 

 Bohrungen von zusammen 4 '/^ □ Zoll Querschnitt eingeführt und mit 20 Pfund 

 Pressung geblasen, wobei die Gebläsemaschine im Anfang 40, in der Frisch- 

 periode, wo die Metallsäule dünnflüssiger geworden ist, 60 Touren in der Mi- 

 nute macht, ohne im Mindesten darunter zu leiden. 



In Neuberg wird mit Zugabe von grauem Roheisen (in England Spiegel- 

 eisen) und zwar von demselben Abstich, von welchem die Retorte chargirt wurde, 

 gearbeitet; nach dieser Methode kann man leichter bestimmte Nummern erbla- 

 sen, indem während dem Gang des Processes der Moment der Entkohlung durch 

 Kürzerwerden der Flamme, durch fast gänzliches Zurückziehen derselben in den 

 Hals der Retorte, durch Verminderung des Geräusches, welches durch das Auf- 



